24 
DE L’ARGENT. 
épuiser complètement le précipité métallique de cuivre et d’acide sulfurique. 
En effet, j’ai pu laisser, apres le troisième jour, le métal pendant tout un 
septénaire en contact avec la solution ammoniacale et l’air, sans qu’elle se 
soit colorée en bleu et sans se charger de trace d’acide sulfurique susceptible 
d’être découverte par l’acétate de baryum, après l’évaporation de l’ammo¬ 
niaque et de son carbonate. 
La bouillie d’argent, épuisée de cuivre, a été versée dans une capsule de 
platine, dans laquelle elle a été arrosée d’eau contenant 2 °/„ de son volume 
d’acide sulfurique pur. Après douze heures de contact, j’ai décanté l’eau 
acide, absolument incolore, privée de cuivre, mais renfermant des traces 
d’alumine et de chaux. 
J’ai lavé l’argent jusqu’à disparition de toute réaction acide et je l’ai 
baigné ensuite d’acide fluorhydrique dilué pour dissoudre la silice amenée 
par les vases et les agents employés. Le contact ayant duré deux heures, 
j’ai procédé à un nouveau lavage que j’ai poussé encore jusqu’à disparition 
complète de toute réaction acide. 
L’argent réduit à 70° a cédé avec la plus grande facilité la solution 
cuprique au sein de laquelle il a pris naissance; après son contact avec l’eau 
acidulée par l’acide sulfurique et ensuite par l’acide fluorhydrique dilué, il 
s’est laissé laver facilement. Aucune de ces opérations n’a présenté la 
moindre difficulté. 
J’ai séché à l’étuve vers 100°, dans un vase d’argent, le métal lavé; il 
était très divisé, blanc, très plastique, quoique incomparablement moins que 
l’argent réduit à froid. Toutefois, une faible pression et une élévation de 
température de 250 à 300° le rendaient fort cohérent et tout à fait brillant. 
Immédiatement après sa dessiccation, je l’ai chauffé au dard oxycarbo- 
hydrique, dans une cavité de chaux de marbre blanc, préalablement portée à 
la température la plus élevée possible; il s’y est fondu en imprimant une 
coloration jaune très fugitive à la flamme, absolument comme l’argent pur 
qui a eu le contact de l’air, mais sans se couvrir de la moindre tache . J’ai 
grenaillé le métal d’une assez grande hauteur dans l’eau. Une partie des 
grenailles a été soumise, au rouge sombre, à un courant d’hydrogène pur et 
sec, sans perdre sensiblement de son poids. 
